10 ^<«' 



wicht über die andere erhält, oder unter gewissen Umständen beide ins 

 Gleichgewicht kommen. 



In dem gehärteten Stahl ist das Verhältniss ein anderes, als im 

 ungehärteten; in diesem ist das tesserale Eisen überwiegend über das 

 rhomboedrische, in jenem ist es umgekehrt; im möglichst stark gehär- 

 teten Stahl ist das tesserale Eisen so sehr zurückgedrängt, dass er dem 

 Spiegeleisen nahe kommt. Und da dieses ein geringeres specifisches 

 Gewicht hat, als das tesserale Eisen, so erklärt sich, warum der gehär- 

 tete Stahl specifisch leichter ist, als der ungehärtete. Beim Anlassen 

 tritt das tesserale im Verhältnisse der steigenden Hitze mehr und mehr 

 hervor, wodurch die verschiedenen Härtegrade nebst der erwünschten 

 Elasticität erzielt werden, wie man sie für verschiedene Instrumente 

 nöthig hat. Die beiden Eisenarten sind im Stahl, so zu sagen, in be- 

 ständiger gegenseitiger Spannung, und dieses ist vielleicht der Grund, 

 warum der dem Stahl mitgetheilte Jlagnetismus permanent bleibt, wäh- 

 rend ihn das Stabeisen bald wieder verliert. 



Es darf hier ein höchst interessanter Versuch nicht unbeachtet blei- 

 ben, welchen Hr. Prof. Schafhäutl*) mit einem Stück der abgebrochenen 

 Schneide eines gehärteten englischen Rassirmessers gemacht hat. Er 

 liess nämlich darauf mehrere Tage ziemlich concentrirte Salzsäure wir- 

 ken, wodurch es sehr ungleichförmig angegriffen wurde, so dass sich 

 daran die mannichfaltigsten Gruben und Höcker zeigten. Das dann gut 

 abgewaschene und getrocknete Stückchen im Demantenmörser gestossen 

 zerfiel in Körner, die zum Theile pulverisirbar, zum Theile weich waren 

 und sich wie Eisen unter dem Hammer zu Blättchen ausdehnen Hessen ; 



*) Siehe Schafhäutl's gehaltreiche und gründliche Abhandlung über den 

 Stahl in PrechU's technologischer Encyclopädie. Bd. 15. S. 373. 



